1 84 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



Ueber die Festigkeitsverhältnisse der wichtigsten Gespinnstfasern 

 liegen in praktischer Beziehung wichtige Versuche von K. E. Ilartig^), 

 PfuhI2), E. Hanausek'*) u. A. vor. Es wurden Faserbündel bei 50 bis 

 0,5 mm Einspannlänge zerrissen und hieraus die absolute Festigkeit ab- 

 geleitet. Aus diesem Werthe wurde unter Zugrundelegung der Dichte 

 der Faser die Reisslänge bestimmt, worunter jene berechnete Länge zu 

 verstehen ist, bei welcher durch ihr eigenes Gewicht das Abreissen in 

 der Nähe der Aufhängestelle erfolgen müsste. Die Reisslänge wird in Kilo- 

 metern ausgedrückt. 



In nachstehender Tabelle sind die Festigkeitsverhältnisse der wich- 

 en vegetabilischen Fasern nach 

 Pfuhl ziffernmässig ausgedrückt, 

 herangezogen. Die Reisslängen sind auf eine Einspannlänge = be- 

 rechnet. 



Eine systematische Untersuchung der Festigkeitsverhältnisse technisch 

 verwendeter Pflanzenfasern ist bis jetzt nicht durchgeführt worden. 

 Manche Einzelheiten finden sich in der Litteratur und wird im speciellen 

 Theile hierauf zurückzukommen sein. Hier will ich nur eine alte, von 



1) Dingler's polytechn. Journal (1879 und 1883). 



2) 1. c. I (1888). 



3) S. unten bei Baumwolle. 



4) K = R. s. 



3) Für Einspannlänge = 10 mm ist R ^^ 20 km. 



6) Für Einspannlänge =^ 10 mm ist K — 28,72 kg. 



7) Pfuhl hebt ausdrücklich hervor, dass der Bruchmodul bei geringeren Jutearten 

 bedeutend niedriger, als oben angegeben, sein kann, und thatsächlich fand Hart ig 

 für Jute : R = 1 km. Nach P f u h 1 muss es eine geringere oder verdorbene Faser 

 .gewesen sein, welche Hartig prüfte. 



